SÉANCE DU l6 MAI 1904. 1 209 



nèse, de fer, de platine, de nickel est très différent de celui des pôles de 

 plomb, d'aluminium, d'étain, etc. 



« Les bouts fies pôles, conslitués fie métaux de la première catégorie, sont ornés de 

 points brillants, qui se ramassent surtout sur les arêtes ou les sommets des pôles. 

 Ainsi, avec des pôles prismatifjues à base carrée, les pfiints biillants forment des lignes 

 droites tout le long des arêtes qui sont en même temjis liées jiar des courbes régulières 

 ffirmées aussi fie points brillants. 



» Les métaux de l'autre série ne présentent pas de points pareils et les étincelles, 

 dans ce cas, paraissent jaillir d'un point unique ou d'une partie restreinte des pôles. 



» Avec quelques métaux de la deuxième série (plomb, élain, etc.) on voit appa- 

 raître des gouttes, qui proviennent de la fusion du métal et qui disparaissent subite- 

 ment, si les étincelles jaillissent sur elles. Dans le cas du plomb (pôles prismatiques à 

 base plane rectangulaire, disposés horizontalement) nous avons remarqué une fois le 

 phénomène suivant : Pendant la décharge, queli[ues gouttes s'étaient formées à la partie 

 inférieure de la base. Ces gouttes, après avoir atteint un diamètre de Si'- environ, 

 s'étaient mises en mouvement ascendant, l'aspect qu'elles présentaient pendant cette 

 ascension étant exactement semblable à celui des gouttes d'eau descendant le long d'un 

 mur. Elles disparurent enfin avec un bruit très aigu, quand elles arrivèrent là où les 

 étincelles jaillissaient. 



» 2. Les photographies des pôles, prises .avec un très fort grossissement, 

 incitent à penser que chacun des points brillants est im centre d'émission 

 de vapeurs incandescentes. On dirait que ces points sont de véritables 

 cratères microscopiques, disséminés sur une longueur qui varie avec la 

 nature des pôles, leur forme, leur distance, la self-induction du 

 circuit, etc. 



» lîn augmentant la self-induction du circuit de tlécliarge, le nombre des points 

 brillants augmente jusqu'à une certaine limite, pour diminuer ensuite très vite. 

 Cepeuflant, l'intensité du spectre diminue au commencement, tandis que la tempéra- 

 ture des pôles augmente. Quand l'un des pôles est plus chauffé que l'autre, c'est lui 

 qui s'orne de quelques-uns de ces cratères, tandis que sur l'autre on n'en flistingue pas. 



» La plupart des métaux dont le spectre est plus ou moins renforcé par l'augmenta- 

 tion de la self-induction présentent ce phénomène des points brillants, la température 

 des pôles de ces métaux augmentant énormément avec les petites valeurs de la self- 

 induction. 



» 3. Les A'ariations de l'état des pôles que l'on distingue au microscope, 

 quand la self-induction augmente, peuvent être provoquées par d'autres 

 moyens. 



)) Quand on élève artificiellement la température des pôles, le nombre des points 

 brillants augmente de plus en plus, comme si l'on avait augmenté la self-induction du 

 circuit de décharge. En même temps, les phénomènes lumineux des étincelles subissent 



